ï^i Hijloire naturelle. 
la fufion ; fi au contraire elle eft trop mêlée 
de matière calcaire , on ajoutera une petite 
quantité , comme d’un quinzième ou d’un 
vingtième, de terre limonneufe, ce qui fuf- 
fïra pour en accélérer la fufion. 
Il y a beaucoup de forges où l’on eft dans 
l’ufage de mêler les mines de différentes qua¬ 
lités avant de les jeter au fourneau; cepen¬ 
dant on doit obferver que cette pratique ne 
peut être utile que dans des cas particuliers ; 
il ne faut jamais mélanger une mine très fu* 
fible avec une mine réfraélaire , non plus 
qu’une mine en gros morceaux avec une 
mine en très petits grains, parce que l’une 
fe fondant en moins de temps que l’autre, 
il arrive qu’au moment de la coulée, la mine 
réfraétaire ou celle qui eft en gros morceaux, 
n’eft qu’à demi-fondue, ce qui donne une 
mauvaife fonte dont les parties font mal 
liées ; il vaut donc mieux fondre feules les 
mines de quelque nature qu’elles foient, que 
de les mêler avec d’autres qui feroient de 
qualités très différentes ; mais comme les 
mines en grains font à-peu-près de la même 
nature, la plus ou moins grande fufibilité 
de ces mines ne vient pas de la différente 
qualité des grains, & ne provient que de la 
nature des terres & des fables qui y font 
mêlés; fi ce fable eft calcaire, la fonte fera 
facile; s’il eft vitreux ou argileux, elle fera 
plus difficile : on doit corriger l’un par l’autre 
lorfque l’on veut mélanger ces mines au 
fourneau : quelques effais fuffilènt pour re- 
connoitre la quantité qu’il faut ajouter de 
l’une 
